﻿79 



lumg beginnen, während die Farben der drei den Oktaederkanten 

 anliegenden Sectoren merklich dieselben bleiben und nach wie vor 

 mit dem Grün III. Ordnung beginnen. Bei fortgesetztem Dünner- 

 schleifen der Platte, bis etwa t mm. Dicke, hören die drei den 

 Kanten 0 : ocOoo (111 :001) anliegenden Felder überhaupt auf, farbig 

 zu sein und zeigen nur noch das Hellgraublau I. Ordnung. Auch 

 in den andern drei Sectoren haben sich Farben höherer Ordnung 

 nur noch an den Rändern erhalten ; nach der Mitte zu ist gleich- 

 falls nur der hellgraublaue Ton vorhanden 22 . Macht man die 

 Platte noch dünner, so ziehen sich die Farben immer schmäler 

 an den drei Oktaederkanten zusammen (Fig. 19), und die Auf- 

 hellung in den übrigen Theilen der Platte ist eine sehr geringe. 

 Schaltet man nun aber ein Gypsblättchen vom Roth der I. Ord- 

 nung ein, so erscheint die Platte gelb und blau gefleckt, ein 

 Beweis, dass immer noch eine merkliche Doppelbrechung vorhan- 

 den ist. 



Aus diesen Erscheinungen muss man schliessen, dass bei 

 den untersuchten Krystallen des salpetersauren Bleies 



1) die Doppelbrechung von der Mitte nach der Oberfläche zu- 

 nimmt, und 



2) dass die Stärke der Doppelbrechung in den Sectoren okta- 

 edrischer Platten verschieden ist, je nachdem sie an einer 

 Oktaeder- oder einer Combinationskante 0:ooOoo (111:001) 

 liegen. 



Platten parallel einer Hexaederfläche. Von 

 einigen Krystallen, welche auf einer Hexaederfläche liegend sich 

 ausgebildet hatten, brauchte ich nur die obere oktaedrische Spitze 

 parallel der Auflagerungsfläche wegzuschleifen, um sehr brauch- 

 bare hexaedrische Platten za erhalten. Einige zerfielen in vier 

 parallel den Randkanten buntgestreifte Sectoren, ganz ähnlich 

 denjenigen der oktaedrischen Platten. Die Lage der optischen 

 Elasticitätsaxen war auch hier wieder senkrecht und parallel zu 

 den Randkanten, so dass alle vier Felder eine gemeinsame Dunkel- 

 stellung ||ooO (101) hatten, doch blieben einige schwach gefärbte, 

 in dieser Stellung nicht vollständig auslöschende Flecke übrig. 



22 Fig. 18 zeigt die farbig gebliebenen Theile der Platte weiss, die 

 übrigen dunkel. 



